TCVN11235-3:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11235-3:2015 (ISO 16120-3:2011) về Thép thanh cuộn không hợp kim để chế tạo dây - Phần 3: Yêu cầu riêng đối với thép thanh cuộn sôi và nửa lặng có hàm lượng cacbon thấp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11235-3:2015 ISO 16120-3:2011 THÉP THANH CUỘN KHÔNG HỢP KIM ĐỂ CHẾ TẠO DÂY - PHẦN 3: YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI THÉP THANH CUỘN SÔI VÀ NỬA LẶNG CÓ HÀM LƯỢNG CACBON THẤP Non-alloy s teel wire rod for conversion to w i re - Part 3: Specific requirements for rimmed and rimmed substitute, low-carbon steel wire rod Lời nói đầu TCVN 11235- 3 :2015 hoàn toàn tương đương ISO 16120- 3 :2011. TCVN 11235- 3 :2015 d o Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17, Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 11235 (ISO 16120), Thép thanh cuộn không hợp kim để chế tạo dây bao gồm các phần sau: - Phần 1: Yêu cầu chung. - Phần 2: Yêu cầu riêng đối với thép thanh cuộn thông dụng. - Phần 3: Yêu cầu riêng đối với thép thanh cuộn sôi và nửa lặng có hàm lượng cacbon thấp. - Phần 4: Yêu cầu riêng đối với thép thanh cuộn dùng cho các ứng dụng đặc biệt. THÉP THANH CUỘN KHÔNG HỢP KIM ĐỂ CHẾ TẠO DÂY - PHẦN 3: YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI THÉP THANH CUỘN SÔI VÀ NỬA LẶNG CÓ HÀM LƯỢNG CACBON THẤP Non-alloy s teel wire rod for conversion to w i re - Part 3: Specific requirements for rimmed and rimmed substitute, low-carbon steel wire rod 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chu ẩ n này áp dụng cho thép thanh để chế tạo dây thép bằng thép sôi và nửa lặng có hàm lượng cabon và silic thấp, có độ dẻo cao dùng cho kéo và/ hoặc cán nguội . 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố th ì áp dụng phiên b ả n đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao g ồm cả các sửa đổi. TCVN 1660 (ISO 4885), Sản phẩm của hợp kim sắt - Nhiệt luyện - Từ vựng TCVN 4399:2008 (ISO 404:1992), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp. TCVN 4398 (ISO 377) , Thép và các sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính. TCVN 7446-1 1) , Thép - Phân loại - Ph ầ n 1: Phân loại thép không hợp kim và thép hợp kim trên cơ sở thành phần hóa học. TCVN 7446-2 (ISO 4948-2), Thép - Phân loại - Phần 2: Phân loại thép không hợp kim và thép hợp kim theo cấp chất lượng chính và đặc tính hoặc t í nh chất sử dụng. TCVN 11235-1 (ISO 16120-1), Thép thanh cuộn không hợp kim để chế tạo dây - Phần 1: Yêu cầu chung. ISO/TS 4949, Steel names based on letter symb o ls (Tên thép dựa trên ký hiệu chữ cái) . ISO 4967, Steel - Determination of content of non - metallic inclusions - Micro - graphic method using standard diagrams. (Thép - Xác định hàm lượng của các tạp chất phi kim loại - Phương pháp chụp ảnh tổ chức tế vi khi sử dụng các biểu đồ chuẩn). ISO 6929, Steel products - Vocabulary (Sản phẩm thép - Từ vựng). 3 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 4398 (ISO 377), TCVN 4399 (ISO 404), TCVN 1660 (ISO 4885), TCVN 7446-1, TCVN 7446-2 (ISO 4948-2) và ISO 6929 và thuật ngữ, định nghĩa sau. 3.1 Thép nửa lặng (rimmed substitute steel) Thép đúc liên tục được ký hiệu để thay thế cho thép sôi truyền thống dùng cho kéo và tạo hình. 4 Ký hiệu Trong ký hiệu C##D 1 , C có nghĩa là thép không hợp kim dùng cho kéo dây thép (xem ISO/TS 494 0 ), ## là hàm lượng trung b ì nh của cacbon ; D có nghĩa là th é p d ùng cho kéo dây thép ; 1 có nghĩa là sôi. 5 Yêu cầu 5.1 Quy định chung Về các yêu cầu chung, xem TCVN 11235-1 (ISO 16120-1) Thép được đặt hàng theo tiêu chuẩn này là thép được đặt hàng theo thành phần hóa học và khách hàng phải sử dụng mác thép như đã được ký hiệu trong Bảng 1, cột thứ nhất. 5.2 Thành phần hóa học Đối với phân tích mẻ nấu, phải áp dụng các giá trị được cho trong Bảng 1. Nếu có yêu cầu phải phân tích sản phẩm, các sai lệch cho phép của phân tích sản phẩm trong các thép nửa lặng so với giá trị quy định của phân tích mẻ nấu được cho trong Bảng 2; các sai lệch này không áp dụng cho thép sôi. Bảng 1 - Phân tích hóa học (phân tích mẻ nấu) a Mác thép b Phân tích mẻ nấu C lớn nhất % Si C lớn nhất % Mn % P lớn nhất % S lớn nhất % Cr d lớn nhất % Ni d lớn nhất % Mo lớn nhất % Cu d lớn nhất % Al e lớn nhất % N lớn nhất % C2D1 0,03 0,05 0,10 - 0,35 0,0 20 0,0 20 0, 10 0, 10 0,0 3 0, 10 0,01 0,00% C3D1 0,05 0,05 0,20 - 0,40 0,0 25 0,0 25 0, 10 0, 10 0,0 3 0, 15 0,0 5 - C4D1 0,06 0,10 0,20 - 0,45 0,0 25 0,0 25 0, 15 0, 15 0,0 3 0, 15 0,0 5 - a Các nguyên tố không bao gồm trong bảng này không được cố ý bổ sung thêm vào thép nếu kh ô ng có sự thỏa thuận c ủ a khách hàng , tr ừ các nguyên tố dùng cho hoàn thiện m ẻ nấu. b Thép không hợp kim đặc biệt tuân theo TCVN 7446-1 và TCVN 7446-2 (ISO 4948-2). c Giá trị lớn nhất thấp hơn của silic có thể được thỏa thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng. d Tổng số của các hàm lượng Cu + Ni + Cr không được vượt quá giá trị sau: đố i với mác t hép C 2 D 1, 0,25%; đố i với mác t hép C 3 D 1, 0,30%; đố i với mác t hép C 4 D 1, 0,35%; e Đố i với các mác t hép C 3 D 1 và C4D1 có thể quy định giới hạn lớn nhất thấp hơn tại thời điểm đặt hàng. Bảng 2 - Sai lệch cho phép trong phân tích sản phẩm so với giá trị quy định của phân tích mẻ nấu N guyên tố Mác th é p Sai lệch cho phép trong phân tích s ả n ph ẩ m, % C C2D1 C3D1 đến C4D1 + 0,01 + 0,02 Si C2D1 đến C3D1 C4D1 + 0,0 2 + 0,04 Mn Tất cả các mác thép ± 0,0 5 P và S Tất cả các mác thép + 0,005 5.3 Chất lượng bên trong và chất lượng bề mặt Thép thanh để chế tạo dây thép không được có các điểm gián đoạn bên trong và/hoặc bên ngoài như các lỗ co ngót, sự thiên tích, vết nứt, nếp gấp, vỏ cứng, r ã nh, vết sẹo hoặc ba v i a cán có thể có hại đến chất lượng s ử dụng của thép thanh. 5.4 Độ sâu của các điểm gián đoạn trên bề mặt Thép thanh để chế tạo dây thép không được có b ấ t cứ các điểm gián đoạn nào trên bề mặt có độ sâu lớn hơn các giá trị được cho trong Bảng 3. Các giá trị giới hạn này áp d ụng cho phép thử được lựa chọn phù hợp với 9.4. 1 và 9.5.3 của TCVN 11235-1 (ISO 16120-1). Bảng 3 chỉ áp dụng cho các thép thanh tròn . Có thể quy định các mức gián đoạn lớn nhất cho các dạng thép thanh khác theo thỏa thuận. Bảng 3 - Các g iá trị giới hạn của độ sâu các đi ể m gián đoạn trên bề mặt của thép thanh tròn Kích thước tính bằng milimet Đ ườ ng kính danh nghĩa d N Độ sâu lớn nhất cho phép c ủ a các điểm gián đoạn trên bề mặt - độ sâu hướng kính a Chiều dài thực lớn nhất cho phép của các điểm gián đoạn tr ê n bề mặt b 5 ≤ d N ≤ 20 0,20 0,25 d N > 12 0,25 0,30 a Độ sâu c ủ a các điểm gián đoạn trên b ề mặt được đo từ bề mặt thực của sản ph ẩ m theo chiều hướng kính. b Chiều dài thực đo đ ược c ủ a các điểm gián đoạn V ề giải thích các thuật ngữ, xem Phụ lục B của TCVN 11235-1 (ISO 16120 - 1). 5.5 Tạp chất phi kim loại Phương pháp đánh giá các tạp chất phi kim loại và các chuẩn đánh giá phải được thỏa thuận tại thời điểm đặt hàng với sự tham chiếu ISO 4967. 5.6 Giới hạn bền kéo Trừ khi có quy định khác tại thời điểm đặt hàng, thép thanh để chế tạo dây thép có đường kính 5,5 mm và lớn hơn phải có giá trị giới hạn bền kéo lớn nhất được cho trong Bảng 4. Bảng 4 - Các giá trị giới hạn bền kéo Giới hạn bền kéo tính bằng Megapascal Mác thép Giới hạn bền kéo lớn nhất C 2 D 1 C 3 D 1 C 4 D 1 360 390 Theo thỏa thuận CHÚ THÍCH: 1Mpa = 1N/mm 2 5.7 Đặc điểm của lớp vảy Có thể thỏa thuận về đặc điểm lớp vảy giữa nhà cung cấp và khách hàng. Các đ ặc đi ể m này có thể được quy định là số lượng vảy và/hoặc khả n ă ng làm sạch vảy. 5.8 Hư hỏng cơ học Thép thanh để chế tạo dây thép không được có hư h ỏ ng do mài mòn (hậu quả của sự tiếp xúc có ma sát giữa thép thanh và thép thanh, th é p thanh và bê tông hoặc thép thanh và chi tiết bằng thép) có ảnh hưởng xấu đến quá trình gia công tiếp sau và s ử dụng cuối cùng. Các tiêu chuẩn về khả năng ch ấ p nhận các mức hư hỏng cho phép có thể được thỏa thuận giữa nhà cung c ấ p và khách hàng. Phụ lục C c ủ a TCVN 11235-1 (ISO 16120-1) giới thiệu các ví dụ minh họa về hư hỏng cơ học. Phụ lục A (Tham khảo) Các ký hiệu của thép phù hợp với TCVN 11235-2 (ISO 16120-3) và ký hiệu của các mác thép so sánh trong các tiêu chuẩn quốc gia và vùng Bảng A.1 TCVN 11235- 3 (ISO 16120- 3 ) JI S Y B/T 170 . 3 :200 2 Ký hiệu của thép No. của vật liệu châu Â u Ký hiệu của thép n/nr/y a Ký hiệu của thép n/nr/y a C 2 D 1 1. 1185 - - C 2 D 1 y C 3 D 1 1. 1187 - - C 3 D 1 y C 4 D 1 1. 1188 - - C 4 D 1 y a Sa i lệch c ủ a phân tích hóa học (phân t í ch mẻ nấu) so với phân tích được cho trong TCVN 11235- 3 (ISO 16120- 3 ): n = kh ô ng; nr = kh ô ng c ó liên quan; y = có liên quan. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [ 1 ] Y B/T 170.3 :200 2, Non-alloy s teel wire rod for conversion to wire - Part 3 : Speci fi c requirement for rimmed and rimmed-subsite, low-carbon steel wire rod . 1) Tham khảo ISO 4948-1. Trong Bảng 1 của TCVN 7446-1, hàm lượng các nguy ê n tố nhôm (AI), coban (Co), si l ic (Si), Wo l fram (W) và các nguyên tố được quy định khác (trừ lưu huỳnh (S), ph ố t pho (P), cacbon (N) v à nitơ (N)) tương đương với quy định c ủ a HS; hàm lượng các nguyên tố c ò n lại tương đ ương với quy định c ủ a cả HS v à ISO 4948-1.